(476) 
» Tous les lots miroitent à un haut degré. 
» Après la formation du dernier dépôt d, le liquide est. devenu presque 
transparent; mais il s’est troublé, dès que l'argile demeurée en suspension 
a été coagulée. Le précipité est tombé assez vite, laissant au-dessus de lui 
de l'eau absolument limpide. Bien que son poids ait été trouvé seulement 
de 05,550, il occupait encore, après vingt-quatre heures de repos, un vo- 
lume de 146 centimètres cubes. Des poids égaux d’alumnine et d'oxyde de 
fer hydratés, substances qui représentent des colloïdes coagulés, occupent, 
après vingt-quatre heures, des volumes moindres, 30 et 100 centimètres 
cubes. Filtré, lavé, étalé dans une capsule de porcelaine et séché sur du 
chlorure de calcium, le précipité a pris l’apparence d’une croûte mince, 
cornée, un peu diaphane, adhérant avec force à la porcelaine. La cohésion 
à peu près nulle dans le lot A, et croissante, mais toujours faible, dans les 
lots suivants, prend sans transition, dans l'argile e, une grande énergie. 
D'après ces caractères, j'estime que l'argile e est colloïdale. Ce kaolin est 
d’ailleurs évidemment constitué, comme celui des Pieux, par Île silicate 
Al? 0", 2Si0?, 2 HO, accompagné d’une petite quantité (1,4 pour 100) 
d’argile colloïdale. Celle-ci contient moins d’alumine, plus de silice, de ma- 
gnésie et se distingue surtout par la proportion élevée de la potasse. L'ac- 
croissement continu des taux dé magnésie et de potasse dans les lots suc- 
cessifs est dû probablement à un entrainement de l'argile colloïdale d'au- 
tant plus prononcé que les particules sont plus ténues et présentent plus 
de surfaces. 
KaoziN DE La Torra (Italie). 
» On a traité 20 grammes. Un seul lot de la première lévigation a été 
analysé, celui qui s’est déposé entre la deuxième et la vingt-quatriène 
heure. 
Première lévigation. `- Deuxième lévigation. 
Re a n 
Mo EOE A ee 
a (15",90) b (o8r,36) c (08t, 25) d. (08", 34) 
38r,56 déposé éposé éposé demeuré 
en 7 jours. en r4 jours.. en 35jours. , en suspension 
A Te a a Te A 
0. 0. o 0. pf 
Eau 13,99 2,01 14,64 2,08 35,00 2,25 16,30 ‘2,41 10,70 157 
Silice... Ba iy ON Ti naain o 115.200 
Minnie n 30.07 300 40,0 + 60: rig +00 --30,56, 3,00 a 
Peroxyde de fer Š » » 0,19 - 0,009 - 0,12 0,006 » » ” 2 
Chaux 0,16 0,007 1,43 0,007 3,81 0,174 -3,95 :: 0,493 1,99 0,083 
Map e.nn 0,20 0,013 0,22 0013 0,42 0,026 1,16 . 0,079 1:29 01099 
POS nn nr ce 0,35 0,010 1,28. 0,035 1,73 “0,058 1,37 0,098 4,26 0,131 
99,84 100, 22 100,52 99:94 90576. 
» Pendant la deuxième lévigation, on a observé deux couches très-dis- 
tinctes. L’argile d, demeurée en suspension, est colloidale comme celle du 
